Държавен вестник, бр. 24, 2021 г., стр. 32

СТР.  32	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  24
mm. Всички материали консумират кислород, когато горят в камерата, и отделянето на 
дим при някои материали (особено при бързо горене или дебели образци) се влияе от 
намалената концентрация на кислород в камерата. Доколкото е възможно, материалите 
се изпитват по отношение на дебелината на тяхната крайна употреба. 
4.2.3 
Материалите с дебелина над 25 mm се изрязват, за да се получи дебелина на  
образеца между 24 mm и 25 mm, така че да може да се оцени оригиналната (неизрязана) 
повърхност. 
4.2.4 
Образци от многослойни материали с дебелина над 25 mm, състоящи се от 
материал (и) от сърцевината с облицовки от различни материали, трябва да бъдат 
подготвени, както е посочено в точка 4.2.3 (вж. също точка 4.3.2). 
4.3 
Подготовка на образеца 
4.3.1 
Образецът трябва да бъде представителен за материала и да бъде подготвен в 
съответствие с процедурите, описани в точки 4.3.2 и 4.3.3. Образците се изрязват, 
нарязват, отливат или щамповат от идентични области на мострата от материала, като 
се води документация за дебелината им и, ако е необходимо, за масата им. 
4.3.2 
Ако вместо извити, формовани или специални части се изпитват плоски 
профили с еднаква дебелина и състав, това се посочва в протокола от изпитанието. 
Всеки субстрат или материал от сърцевината на образците трябва да бъде същият като 
използвания на практика. 
4.3.3 
Когато материалите за покритие, включително боята и лепилата, се изпитват 
със субстрата или сърцевината, както се използват на практика, образците се подготвят 
в съответствие с нормалната практика и в такива случаи методът на нанасяне на 
покритието, броят на покритията и типът на субстрата се включват в протокола от 
изпитанието. 
4.4 
Обвиване на образци 
4.4.1 
Всички образци се покриват отзад, по краищата и по периферията на предната 
повърхност, като централната открита повърхност на образеца е 65 mm x 65 mm, с 
единичен лист алуминиево фолио (с дебелина приблизително 0,04 mm), като матовата 
страна е в контакт с образеца. Трябва да се внимава да не се пробие фолиото или по 
време на операцията по обвиване да не се образуват ненужни гънки. Фолиото се сгъва 
така, че да се сведат до минимум загубите на разтопен материал на дъното на държача 
на образеца. След монтиране на образеца в държача излишното фолио по предните 
краища се почиства, ако е необходимо. 
 
4.4.2.1 Обвитите образци с дебелина до 12,5 mm се покриват с лист от незапалима 
изолационна плоча с плътност на сушене в сушилнята 950 ± 100 kg/m3 и номинална 
дебелина 12,5 mm и слой от огнеупорно влакнесто покритие с ниска плътност 
(номинално 65 kg/m3) под негоримата плоча. 
4.4.2.2 Обвитите образци с дебелина по-голяма от 12,5 mm, но по-малка от 25 mm 
трябва да бъдат облицовани със слой огнеупорно влакнесто покритие с ниска плътност 
(номинално 65 kg/m3). 
4.4.2.3 Обвитите образци с дебелина 25 mm се изпитват без подложка или огнеупорно 
влакнесто одеяло. 
4.4.3 
С помощта на устойчиви материали всеки образец в неговата опаковка от 
алуминиево фолио се монтира в държача по такъв начин, че изложената повърхност да 
се промива с вътрешната страна на отвора на държача на образеца. Материалите с